junges 0*55 (Mathieu). Grüngewicht 0-520 bis i*ooo (0*760), 
lufttrocken 0*440 bis o*8oo (0*620) (Karmarsch). 
Saftgehalt. Frisch gefällt 48*6% des Gewichtes (Schübler- 
Hartig). Mittelzahl nach Nördlinger 257% (17*1 bis 45*9). 
Schwinden. Längeschwindung* o*i°/ 0 , Halbmesser 2*3%, 
Sehne 4*3°/ 0 (Nördlinger), Längenholz 0*013 bis 0*288%, Querholz 
in der Richtung der Spiegel 0*3 bis 7*3%, in der Richtung 
der Jahresringe 1*4 bis 7‘i%, Querholz im Mittel 4 ' O2 °/ 0 
(Karmarsch). 
Quellen. Bis zur vollständigen Sättigung* mit Wasser 
nach der Länge 0*075%, im Halbmesser auf 2* 17%, in der Sehne 
auf 6*32% (Laves). 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug parallel der Faser: Elasticitätsgrenze 
1*72 Kg*r., Elasticitätsmodul 1262 Kgr. ; Bruchgrenze 5*88 Kgr. 
(Mikojaschek); Belastung* bis zur Elasticitätsg'renze 1*42 Kgr , 
die dabei eintretende Verlängerung L (Karmarsch), 
b) Druck parallel der Faser: Elasticitätsgrenze 
2*4 Kgr., Elasticitätsmodul 434*5 Kgr., Bruchgrenze 3*2 Kgr. 
(Mikolaschek), nach Nördlinger 5*5 Kgr. 
c) Bieg*ung*: Elasticitätsg'renze 1*57 Kgr., Elasticitäts¬ 
modul 684*2 Kgr., Biegungsfestigkeit 4.69 Kgr. (Mikolaschek), 
Elasticitätsmodul 601*3 bis 1356 Kgr,, Biegungsfestigkeit 
8*5 Kgr. (Nördlinger). 
d) Torsion: Elasticitätsgrenze 0*41 Kgr., Elasticitäts¬ 
modul 572*7 Kg*r., Torsionsfestigkeit 0*65 Kgr. (Mikolaschek). 
e) Ab scheerung parallel der Faser: Festigkeit 
o‘43 Kgr., senkrecht zur Faser 2*46 Kgr. (Mikolaschek). 
Spaltbarkeit. Ziemlich leichtspaltig, U-förmige Stücke 
spalteten im Durchschnitt nach dem Spiegel, g*rün bei 14*5, 
trocken bei 21*6; nach der Richtung der Jahresringe, g*rün 
bei 16*22, trocken bei 26*6 Kgr. Belastung (Nördlinger). 
Dauer. Im Trockenen wie der Witterung ausgesetzt, 
ist es von ausgezeichneter Dauer. Unter Wasser wird es 
steinhart (Nördlinger). 
